2S8 36 



750,0 gr lufttør Jernokker blev udkogt med stærk Saltsj're og inddampet til 

 Tørhed (tre Gange gentaget). Inddampningsresten blev befugtet med stærk Saltsyre 

 og opløst i kogende Vand. Ved Filtrering efterlades paa Filtret et Bundfald af Hu- 

 mus, Sand og amorf Kiselsyre. Bundfaldet glodes og behandles med 2"/ohoIdig 

 Natronoplosning, hvorved den amorfe Kiselsyre opløses. Der bliver tilbage 22, n; gr 

 Sand (= 3,05 "/o). Under Mikroskopet ses Sandet at bestaa af finkornet Kvarts med 

 en ringe Mængde F"eldspat, Glimmer og Hornblende. 



Saltsyreopløsningen, der for største Delen bestaar af Ferriklorid bliver udrystet 

 med Æter efter Rothes Metode'. Den omtrent jernfri vandige Opløsning bliver 

 ved Inddampning befriet for Størstedelen af Saltsyreoverskudet. Ved Fortynding 

 bliver Oplosningen uklar af udskilt Ti tansy re, der efter Henstand frafiltreres. Op- 

 losningen inddampes stærkt, udrystes atter med Æter og behandles videre som oven- 

 for beskrevet. Denne Behandling gentages ialt fire Gange, saa at man til Slut har 

 en saa godt som fuldkommen jernfri Ojjlosning. Oplosningen fældes med Svovl- 

 brinte, hvorved der faas et sort Bundfald af Koi)ber- og Blysulfid, der oploses i 

 Salpetersyre og skilles ved Inddampning med Svovlsyre og Fortynding. Kobberet 

 fældes i Filtratet fra Blysulfatet ved Tilsætning af Natriumkarbonat. 



Filtratet fra Svovlbrintebundfaldet fældes med Natronliydrat og Natriumsulfid. 

 Bundfaldets Farve er som Mangansulfids. I den natriumsulfidholdige Opløsning 

 findes noget Aluminiunioxyd, men ikke Vanadin opløst. De frafiltrerede fældede 

 Sulfider behandles med fortyndet Saltsyre, hvorved der efterlades et sort Bundfald 

 af Sulfider af Go, Ni, Zn. Opløsningen i Saltsyre indeholder meget Mangan, men et 

 næppe nok paaviseligt Spor af Zink. 



Kobolt-, Nikkel- og Zinksulfidel oploses i Kongevand og inddampes til Torhed, 

 oploses i Vand under Tilsætning af lidt Salpetersyre, hvorefter Kobolt udskilles som 

 Kalium-Kobolt-Nitrit og vejes som Go30^. I Filtratet udskilles efter Inddampning 

 med Saltsyre Nikkel med Natronhydrat og vejes som NiO. Zink udfældes som Sulfid, 

 opløses og udfældes med Natriumkarbonat og vejes som ZnO. For Zink gøres 

 Kontraprøve ved Dannelsen af Ri nm ans Grønt. For Kobolt giver Gloderesten 

 meget tydelig Kontrareaktion ved Tilsætning af to Draaber conc. Saltsyre til det i 

 Digelen værende CogO^, der udgør ialt 0,0025 gr. For Nikkel gøres Kontraprøve 

 ved at opløse det glødede Ni O i Saltsyre. En enkelt Draabe af Oplosningen giver 

 meget tydelig Reaktion med Dia eet yl dioxim og Ammoniakvand-. 



De samlede Bundfald af Ti tansy re blev smeltet med Natriumpyrosulfat og 

 Smeltekagen opløst i Vand i en Rystefiaske. Oplosningen blev filtreret, og Bund- 

 faldet paany smeltet med Pyrosulfat, paany opløst i Vand o. s. v., hvilket blev gen- 

 taget ialt tre Gange, indtil Oplosningen ikke mere viste Titanreaktion ved Til- 

 sætning af Brintperoxyd. Titansyreopiøsningen blev kogt med Natriumacetat, 

 Eddikesyre og lidt Svovlsyrling. Zirkonsyre kunde ikke paaviscs i den saa- 



> Classen: Auf. Sted. Bd. 1. S. 495. 



-' L. Tschugajki-k: „Lieber ein neues empfindliclies Kejgens auf Nickel", lier d. d cliem. G. IHU.i. 

 Md. III. S. 2520. Stollet kaldes ogs.aa a-Di met liy Igly ox i m 



